284 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ciure s'altéranl toujours clans ces condilions. Nous avons obtenu d'excellents résultats 

 en éliminant le magnésium à Tétat d'organo-magnésien. On prend un alliage renfer- 

 mant a5 pour 100 environ de silicium, on le concasse en menus fragments et on le 

 soumet à Faction de l'iodure d'éthyle en j)résence d'étlier anhvdre. Lorsque la disso- 

 lution du magnésium est terminée, on lave avec de l'éther anhydre et l'on enlève 

 ensuite les dernières traces de ce liquide par un courant d'hydrogène sec. Ce siliciure 

 se présente en cristaux brillants oclaédriques ressemblant aux cristaux de silicium el 

 possédant, comme ces derniers, une couleur bleu ardoise par réflexion. Ils sont trans- 

 parents sous une faible épaisseur el d'une coloration d'un brun plus rouge que les 

 lamelles de silicium. Us répondent exactement à la formule SiMg^ : 



Tliéorie 

 pour Si Mg-. 



Silicium 36, 5o 36, 3i 36,82 



xMagnésium 63, oa 63, la 63, 1 8 



99>':"'2 99>43 ioo,oo 



Ce siliciure décompose lentement l'eau à la température ordinaire en donnant de 

 l'hydrogène ne renfermant pas d'hydrogène silicié. L'acide chlorhydrique l'attaque 

 énergiquement même à Iroid, en produisant un mélange d'hydrogène et d'hydrures de 

 silicium s|jontanément inflammable. Parmi les jjro]>riétés de ce corps, nous signalerons 

 sa dissociation relativement facile sous l'action de la chaleur. Chauffé dans le vide ou 

 dans un courant d'hydrogène vers iioo" à 1200", il est complètement décomposé en 

 magnésium qui se volatilise et en silicium qui reste sous la forme d'une masse cristal- 

 line caverneuse. 



Pour élal)lir le rapport entre le silicium combiné et le magnésium dans les produits 

 fondus renfermant du silicium libre, nous y avons dosé le magnésium, le silicium 

 total el le silicium libre. Nos analyses ont porté sui- des magnésiums siliciés titrant 

 f\2,j, 08,75 et 92,1 pour 100 de silicium total. Dans tous les cas, le rapport trouvé 

 entre les poids de silicium combiné et les poids de magnésium correspondait à la for- 

 mule Si IMg'-. 



L'ensemble de ces détei^iiinations nous permet de conclure c|ue dans 

 l'action directe du magnésium sur le silicium il ne se produit cju'un seul 

 composé défini ayant pour formule SiMg-. Ce composé cristallise dans le 

 magnésium et il peut en être séparé en éliininant le métal dissolvant par la 

 lormation d'un composé organo-magnésien. Ce siliciure de magnésium 

 possède la propriété d'être dissocié complètement dans le vide ou dans un 

 courant d'hydrogène vers 1200°. 



